H. LE CHATELIER — LES ALLIAGES METALLIQUES 



337 



C'est ce qui arrive pour les alliages de fer et nickel, 

 métaux certainement isomorphes. La courbe de 



Courbes de fusMite 



Equivalents de Cuivre^ 



Fig. 12. — Combes de fimbilUé des alliagen Al-Cu, Sn-Cu, 

 Sb-Cu. 



fusibilité des alliages d'argent et d"or présentant 

 le même caractère, on est conduit, par analogie, 

 à admettre dans les alliages de ces métaux la forma- 

 tion de mélanges isomorphes. Voici, d'après Scher- 

 lel, la courbe de fusibilité de ces alliages (fig. 13). 



Kig. l:l. — Courbe de fiisibiUlé des (illia;/es d'or el d'ar;/eiil. 



Il est un cas complexe d'isomorphisme encore 

 peu étudié jusqu'ici, mais certainement beaucoup 

 plus fréquent qu'on ne le suppose, dans lequel un 

 corps donné se mélange isomorphiquement avec 

 une de ses combinaisons qu'il forme sans que les 

 lieux corps en combinaison soient isomorphes 

 entre eux. Cette propriété a été découverte par 

 M. Bakhuis Roozeboom, dans le chlorure d'am- 

 monium, qui se mêle isomorphiquement au chlo- 

 rure double de fer et d'ammonium sans le faire 

 avec le chlorure de fer en excès; la même propriété 

 existe dans le sulfate de soude qui, par fusion 

 ij;née, se mêle isomorphiquement avec le sulfate 

 double de calcium et de sodium, peut-être aussi 

 dans le chlorure de sodium avec un chlorure dou- 

 ble de sodium et d'argent. Les courbes de fusibi- 

 lité sont, dans ce cas, assez complexes, mais n'ont 

 pas encore été sullisamment étudiées pour que l'on 



KI.VIE GÉNKKAI.E Dlis SCIENCES, 1895. 



puisse définir leur allure caractéristique. Il ne se- 

 rait pas impossible que la plupart de nos alliages 

 usuels bronze, laiton, etc. appartiennent à cette 

 dernière catégorie. 



Liqi/atitiii. — Le phénomène bien connu de la 

 liquation est la conséquence immédiate du mode 

 de solidification des alliages qui a été rappelé plus 

 haut. Les premières parties qui se solidifient sont 

 un métal pur ou une combinaison et les dernières 

 un alliage eulectique de composition tout à fait dif- 

 férente. Si les différences de composition d'un point 

 à l'autre d'un lingot sont aussi faibles qu'elles le 

 sont souvent, cela tient aux faibles différences de 

 densité que présentent parfois les métaux alliés, et 

 surtout à un mode de cristallisation spécial rap- 

 pelant celui des solutions sursaturées. Le premier 

 métal qui se dépose cristallise en lamelles ou ai- 

 guilles très fines qui restent en suspension dans le 

 liquide et forment un feutrage au milieu duquel 

 la solidification totale s'achève. Sans cela, si les 

 choses se passaient comme pour les solutions 

 aqueuses où le sel se dépose en gros cristaux au 

 fond des vases, on devrait toujours retrouver dans 

 une région du lingot une partie ayant la composi- 

 tion de l'alliage eutectique, ce qui, en fait, n'arrive 

 que d'une façon exceptionnelle et seulement pour 

 les alliages de métaux dont les densités sont très 

 difl'érentes, comme le plomb et le cuivre. 



Les différences de composition dues à la liquation 

 ont été étudiées avec une grande précision par plu- 

 sieurs savants : Levol, Péligot, Roberts-Austen, en 

 raison de l'importance considérable de cette ques- 

 tion dans la fabrication des monnaies. Ces savants 

 ont reconnu qu'il existait généralement pour deux 

 mêmes métaux plusieurs alliages sans liquation; 

 ils ont parfois conclu à l'existence d'autant de 

 combinaisons définies distinctes; c'est là une er- 

 reur qu'il importe de signaler. L'absence de liqua- 

 tion appartient non seulement aux combinaisons 

 définies, mais encore à tous les mélanges eulecti- 

 ques à point de fusion minimum, à certains mé- 

 langes isomorphes, el même à des mélanges quel- 

 conques dans lesquels la précipitation du premier 

 métal a commencé à se faire d'une façon uniforme 

 dans toute la masse et en cristaux sufiisamment 

 petits pour que le défaut d'homogénéité puisse 

 échapper à l'analyse chimique. 



Propriétés mécaniques. — On ne peut guère men- 

 tionner que les recherches déjà anciennes de Crace- 

 Calvert comme ayant eu pour objet de mettre en 

 évidence les relations existant entre les pi-opriélés 

 mécaniques d'un alliage et sa composition chi- 

 mique. Si les alliages sont constitués par la juxta- 

 position de cristaux des métaux constituants, on 



